an  einigen  Metasilikaten. 
119 
I.  Versuchsreihe. 
MgSi03  -f  FeSi03. 
Versuch 
Mengenverhältnis 
in  Molekularprozenten 
MgSiO,  FeSi03 
Abkühlungsdauer 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
87,27 
87,27 
87,27 
75,28 
75,28 
75,28 
12,73 
12,73 
12,73 
24,72 
24,72 
24,72 
ca.    1  Stunde 
ca.    7  Stunden 
ca.  34  Stunden 
ca.    1  Stunde 
ca.    5  Stunden 
Die  Mischungen  von  MgSi03  und  FeSi03  ergaben  ein 
kristallines  Gemenge,  dessen  einzelne  Mineralkörnchen  auf 
optischem  Wege  nicht  zu  bestimmen  waren.  Auch  Mikrolithen 
wurden  beobachtet,  die  in  einer  glasigen  Grundmasse  wirr 
durcheinander  lagen. 
In  den  Versuchen  I. ,  II.  und  III.  ist  neben  dem  rhom- 
bischen Pyroxen  auch  noch  die  monokline,  polysynthetisch 
verzwillingte  Form,  der  Klinoenstatit  zur  Entwicklung  ge- 
kommen. 
Der  rhombische  Pyroxen  zeigt  Spaltbarkeit  parallel  und 
senkrecht  zur  Längsrichtung.  Die  Kristalle  zeigen  zumeist 
gerade  Auslöschung  mit  y*  in  der  Längsrichtung,  ferner  sind 
sie  optisch  zweiachsig;  wie  ich  aus  Schliffen,  welche  nahezu 
senkrecht  auf  eine  optische  Achse  getroffen  waren ,  sehen 
konnte,  ist  der  optische  Charakter  meist  positiv;  an  einigen 
Individuen  beobachtete  ich  negativen  optischen  Charakter. 
Es  scheinen  sich  mithin  zweierlei  rhombische  Pyroxene  aus- 
geschieden zu  haben,  Enstatit  mit  keinem  oder  nur  geringem 
Eisengehalt  und  positivem  optischem  Charakter  und  Zwischen- 
glieder der  Reihe  Enstatit-Hypersthen  mit  mehr  als  10%  FeO, 
was  den  negativen  Charakter  bedingt.  Die  schwache,  kaum 
merkliche  Krümmung  der  Hyperbel  läßt  den  Schluß  auf  einen 
großen  Winkel  der  optischen  Achsen  zu,  wie  er  für  die  rhom- 
bischen Pyroxene  charakteristisch  ist. 
Im  folgenden  fasse  ich  in  Kürze  alles  zusammen,  was 
über  die  monokline  polysynthetisch  verzwillingte  Form  des 
MgSi03  und  FeSi03  bisher  bekannt  wurde. 
